— 764 — 



Un caso identico venne per la prima volta ottenuto, per miscela di sali, 

 da G. Bruni e D. Meneghini ( l ) nel sistema nitrato-nitrito sodico. Non fu 

 possibile cogliere con esattezza la fine di cristallizzazione dei cristalli misti, 

 oltre il minimo, cioè assai ricchi in cloruro rameoso; quindi nella seguente 

 tabella e nella figura 3, sono dati solamente i loro inizi di cristallizzazione. 



Tabella 3 a . 



Mol. °/o 



Inizio 

 della 



2° 



Fine 

 della 



1~) il i* a t P 



±J HI cv te 



in secondi 



Cu CI 



cristallizz. 



arresto 



cristallizz. 



del 2° arresto 



0 



602° 









10 



573 





560° 





20 



546 





510 





30 



512 



424° 





20" 



40 



472 



425 





40 



50 



450 



425 





60 



55 



440 



424 





80 



60 



428 



423 



412 



20 



65 



420 





409 





70 



415 





409 





75 



413 





409 





80 



408 









85 



409 









90 



414 









95 



417 









100 



422 









Eiassumendo : 



1. I cloruri di sodio e di argento delle loro miscele fuse depositano 

 cristalli misti di una sola forma ed in tutte le proporzioni. 



2. I cloruri di litio e di argento danno cristalli misti di due specie. 

 Esiste una lacuna di miscibilità che va da circa 16 a circa 50 mol. °/o AgCl. 



3. I cloruri di litio e di rame (rameoso) danno pure cristalli misti 

 di due specie. La lacuna di miscibilità va da circa 25 a 55 mol. Ve Cu CI. 

 La curva di solidificazione presenta un minimo. 



Chimica. — Analisi termica di miscele binarie dei cloruri 

 di elementi bivalenti. Nota di C. Sandonnini e G. Scarpa, presen- 

 tata dal Socio G. Ciamician. 



Questa Nota sarà pubblicata nel prossimo fascicolo. 



(*) Gazz. Chini. Ita!., 40, 1, pag. 682, e Zeitsch. f. anorg. Chemie, 64, 1909, 193. 



